﻿— 175 — 



ben. Die Mittellinie ist 7° r gegen 001, 5° 54' gegen M geneigt. 7. Plagioklas 

 von Rhagiar. 66,34 Si0 2 ; 19,05 A] 2 3 ; 0,96 Fe 2 3 ; 1,08 CaO; 0,04 MgO; 

 4,96 K 2 0; 8,07 Na 2 = 100,50. G = 2,563—2,580; Verh. der drei Sili- 

 kate: 1 : 5,24 : 11,26. Die Krystalle glänzen vorzüglich: 110 : 010 — 

 120° 4V; 1T0 : OTO = 119° 6'; 001 : 010 = 91° 56' ; 021:010 = 134° \2'- r 

 001 : 110 = 113 u 16'; daraus: a : b : c = 0,6388 : 1 : 0.5574. a — 91°22'; 

 ß — 116° 4'; y = 90° 3'. Winkel der Periklinlamellen — 4— 6£°. Aus- 

 löschungsschiefe = 4°,3 auf P: = 6°,9 auf M. 2E = 72° 44' (Li); 71° 40' 

 (Na); 70° 38' (Tl); d = 1,5805; 1,5810; 1,5867. Mittellinie ist 7° 58' gegen 

 001, 1° 43' gegen M geneigt. 8. Plagioklas von Rakhale. Die stark glän- 

 zenden Krystalle enthalten : 66,20 Si0 2 ; 19,86 A1 2 3 ; 1,03 Fe 2 3 ; 0,80 CaO; 

 0,17 MgO; 4,10 K 2 0; 7,45 Na a O = 99.61. G = 2,537—2,594. Verh. der 

 Silikate: 1 : 4,84 : 13,34. 110 ; 010 120° 25'; 110 : OTO = 119° 22'; 

 001 : 010 = 91° 30'; 021 : 010 = 134° 3': 001 : 110 = 113° 50'. Hieraus i 

 a : b : c = 0,6443 : 1 : 0,5574; a = 91° 20' ; d = 116° 56'; y = 90° 1'. Ba- 

 venoer Zwillinge kommen selten vor, ebenso Manebacher. Periklinlamel- 

 len 4 — 8° gegen P/M geneigt. (Die Winkel stimmen hier nicht gut mit 

 den berechneten überein.) Auslöschungsschiefen: = 3°, 8 auf M, 8°,7 auf 

 P. 2E = 89°48' (Li); 88° 27' (Na); 86° 33' (Tl). ß == 1,5442; 1,5490; 

 1,5533. Das optische Verhalten sehr schwankend. Mitteil. 9° 19' gegen P, 

 3° 30' gegen M geneigt. 9. Plagioklas von Sidori. 66,74 Si0 2 ; 19,98; A1 2 3 ;, 

 0.31 Fe 2 3 ; 1,25 CaO; 4,4SK 2 0; 7,10 Na 2 — 99,86. G = 2.573—2,582. 

 Verh. der Silikate : 1 : 4,22 : 10,14. 110 : 010 = 120° 28'; HO : OTO = 

 119° 40'; 001 : 010 = 91° 32'; 021 : OTO = 134° 14'; 001 : 110 = 113° 38'; 

 daraus: a : b : c = 0,6483 : 1 : 0,5551. a — 91° 27'; $ = 116° 44'; y = 

 89° 50', jedenfalls zu klein. Neigung der Periklinlamellen = oh — 4°. Aus- 

 löschungsschiefen 3°,14 auf P; 8 U ,7 auf M. 2E = 75° 27' (Li); 74° 20' (Na) ; . 

 72° 57' (Tl); ß = 1,4895; 1,5040; 1,5022. Mitteil. 9° 2' gegen P. 3° 15' 

 gegen M geneigt. 10. Plagioklas von Cuddia Mida ; früher als Natron- 

 orthoklas beschrieben. Nach der frühern Analyse ist das Verhältniss der 

 Silikate = 1 : 7,36 : 16,86. Gut spiegelnde Krystalle selten: 110 : 010 = 

 120° 14'; 110 : OTO = 119° 41'; 001 : 010 = 90° 39'; 021 : OTO = 134° 19'; 

 001 : 110 — 112° 45'; a : b : c = 0,6424 : 1 : 0,5502. a = 90 33' ; 

 ß = 116° 10'; y — 90° 4'. Die Krystalle sind flach tafelförmige Karlsbader 

 Zwillinge. Der trikline Charakter ist sehr versteckt. Auslöschungsschiefe 

 2°,1 auf P, 9°,8 auf M. 2E == 77° 33' (46') (Li); 76° 24 (0') (Na); 

 75° 10' (9') (Tl); ß =. 1,5022 (1,5026); 1,5185 (1,5113); 1,5335 (1,5153). 

 Die ( ) Zahlen beziehen sich auf einen zweiten Krystall. Im ersten ist die 

 Mittellinie 9° 51' schief gegen P, 1° 47' gegen M. 11. Plagioklas von 

 S. Marco. Glänzend, wasserhell. 66,79 Si0 2 ; 19,36 A1 2 3 ; 0,91 Fe 2 3 ;. 

 0,80 CaO; 0,13 MgO; 4,95 K 2 ; 7,34 Na,0 = 100,28. G = 2,569-2,584 

 Verh. der Silikate: 1 : 6,00 : 13,48. 110 : 010 = 120° 27'; lTO : OTO = 

 119° 14'; 001 : 010 = 91° 24'; 021 : OTO = 133° 54'; 001 : 110 = 113° 31'; 

 a : b : c = 0,6416 : 1 : 0,5514. a = 91° 9'; ß = 116° 38'; y = 90° 13'. 

 Zuweilen nach a verlängert ohne Vertikalprismen. Periklinlamellen unter 

 40_5_iu gegen P/M geneigt. Auslöschungsschiefen: o°,5aufP; 9 U ,5 auf M. 



